标题：钨铁
国家标准
基本信息标准号 StandardNo： GB/T 3648-1996
中文标准名称StandardTitle in Chinese：钨铁
英文标准名称：Ferrotungsten
发布日期IssuanceDate ：1996-09-27 
实施日期ExecuteDate：1997-03-01 
首次发布日期FirstIssuance Date ：1987-08-22 
标准状态StandardState ：现行
复审确认日期ReviewAffirmance Date ：2010-07-28 
计划编号Plan No： 
代替国标号ReplacedStandard ： GB 3648-1987 
被代替国标号ReplacedStandard: 
废止时间RevocatoryDate : 
采用国际标准号AdoptedInternational Standard No： 
采标名称AdoptedInternational Standard Name： 
采用程度ApplicationDegree ： 
采用国际标准AdoptedInternational Standard ： 
国际标准分类号(ICS) ：77.100
中国标准分类号(CCS) ：H42
标准类别StandardSort：产品
标准页码Number ofPages: 
标准价格(元)Price(￥) : 
主管部门Governor ：中国钢铁工业协会 
归口单位TechnicalCommittees ：全国钢标准化技术委员会
起草单位DraftingCommittee：吉林铁合金厂 [1]1 范围本标准规定了钨钢的技术要求、验收规则、检验规则、包装、标志及质量证明书。
本标准适用于炼钢和铸造中作为钨元素加入剂用的钨铁。2 引用标准下列标准包含的条文，通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。在标准出版时，所示版本均为有效。所有标准都会被修订。使用本标准的各方应探讨使用下述标准最新版本的可能性。
GB 3650-83 铁合金验收、包装、储运、标志和质量证明书的一般规定 
GB/T 4010-94 铁合金化学分析用试样的采取和制备
GB 7731.1-87 钨铁化学分析方法 辛可宁重量法测定钨量
GB 7731.2-87 钨铁化学分析方法 高碘酸钠光度法测定锰量 
GB 7731.3-87 钨铁化学分析方法 双环己酮草酰二腙光度法测定铜量 
GB 7731.4-87 钨铁化学分析方法 钼蓝光度法测定磷量 
GB 7731.5-87 钨铁化学分析方法 钼蓝光度法测定硅量 
GB 7731.6-87 钨铁化学分析方法 钼蓝光度法测定砷量 
GB 7731.7-87 钨铁化学分析方法 苯基荧光酮光度法测定锡量 
GB 7731.8-87 钨铁化学分析方法 罗丹明B光度法测定锑量 
GB 7731.9-87 钨铁化学分析方法 碘化铋光度法测定铋量 
GB 7731.10-87 钨铁化学分析方法 红外线吸收法测定碳量
GB 7731.11-87 钨铁化学分析方法 库仑法测定碳量 
GB 7731.12-87 钨铁化学分析方法 红外线吸收法测定硫量 
GB 7731.13-87 钨铁化学分析方法 燃烧中和滴定法测定硫量 
GB 7731.14-87 钨铁化学分析方法 极谱法测定铅量 
GB 13247-91 铁合金产品粒度的取样和检测方法
钨铁介绍
概述钨铁属铁合金系列(含钨量为：70%-80%)，是钨和铁组成的合金，用作炼钢的合金添加剂。常用的钨铁有含钨70%和80%两种。钨铁用电炉冶炼，由于熔点高，不能液态放出，所以采用结块法或取铁法生产。20世纪30年代前一般用小型（100～500千伏安）单相电弧炉进行结块法冶炼，后来改用三相电炉，并发展出取铁法。
中国江西、湖南、广东一带有大量钨矿，储量占世界60～70%。1936～1938年在江西吉安筹建钨铁厂，装设采用结块法的2000千伏安三相电炉两台，已大体建成，后因抗日战争的影响而停顿。1955年起吉林铁合金厂开始以取铁法用3500千伏安电炉生产钨铁。物理状态钨铁以块状交货，块度范围为10～130mm，小于10×10mm 碎块的量不应超过该批总重量的5%，允许个别块度在一个方向上的最大尺寸为150mm。钨铁块表面应光洁，断面及表面无显著非金属夹杂和锈斑。生产钨铁的方法结块法 采用可在轨道上移动、炉体上段可拆的敞口电炉，用碳作还原剂。精钨矿、沥青焦（或石油焦）和造渣剂（铝矾土）组成的混合炉料分批陆续加入炉中，炉内炼得的金属一般呈粘稠状，随着厚度增高，下部逐渐凝固。炉子积满后停炉，把炉体拉出，拆除上段炉体使结块冷凝。然后取出凝块，进行破碎和精整；挑出边缘、带渣和不合格的部分回炉重熔。产品含钨80%左右，含碳不大于1%。
取铁法 适于冶炼熔点较低的含钨70%的钨铁。采用硅和碳作还原剂；分还原(又称炉渣贫化)、精炼、取铁三个阶段操作。还原阶段炉中存有上一炉取铁后留下的含WO3大于10%的炉渣，再陆续加进多批钨精矿炉料，然后加入含硅75%的硅铁和少量沥青焦（或石油焦）进行还原冶炼，待炉渣含WO3降到0.3%以下时放渣。随后转入精炼阶段，在此期内分批加入钨精矿、沥青焦混合料，用较高电压操作，在较高温度下脱除硅、锰等杂质。取样检验，确定成分合格后，开始取铁。过去用钢勺人工挖取铁块投入水池，60年代初吉林铁合金厂改用机械取铁装置，改善了劳动条件。取铁期内仍根据炉况，适当地加进钨精矿、沥青焦料。冶炼电耗约3000千瓦·时/吨，钨回收率约99%。
铝热法 近年来，为了利用废硬质合金粉末钨钴分离提钴后的再生碳化钨，研制出了铝热法钨铁工艺，用再生碳化钨与铁为原料，以铝作还原剂，利用碳化钨中自身的碳和铝燃烧的热能，使原料中的钨和铁转化为钨铁，可节约大量的电能，并降低成本。同时由于原料碳化钨中的杂质远远低于钨精矿的杂质，产品质量均高于以钨精矿为原料的钨铁。钨的回收率也高于以钨精矿为原料的工艺。
钨价昂贵，在生产过程中必须重视提高回收率，不合格产品、渣铁要收集回炉，电炉应有高效率炉气除尘设施，回收含钨粉尘。对相关负责人要求也比较多，较多集中在钢铁英才网。钨铁化学成分根据工业用途和使用条件，对不同牌号的钨铁有以下质量要求：
  钨铁的化学成分检验标准(1)产品的质量检查和验收，应符合GB/T3650—95《铁合金验收、包装、储运、标志和质量证明书一般规定》的要求。
(2)组批。按炉组批法。每批产品中的最高或最低含钨量与平均试样含钨量之差不得超过3% 。也可以按级组批法，一批交货产品由一种牌号的若干炉钨铁组成。构成一批交货产品的各炉之间的钨含量之差不大于3%(绝对值)。
(3)取样。化学分析用试样的采取应按GB/T4010—94《铁合金化学分析用试样采取和制备》进行。
(4)化学分析。相应各元素按下列方法进行检验：GB7731.1—87辛可宁重量法测定 钨量；GB 7731.2—87高碘酸钠光度法测定锰量；GB7731.3—87双环己酮草酰乙腙测定铜量；GB7731.4—87钼蓝光度法测定磷量；GB7731.5—87钼蓝光度法测定硅量；GB7731.6—87钼蓝光度法测定砷量；GB7731.7—87苯基荧光酮光度法测定锡量；GB7731.8—87罗丹明B光度法测定锑量；GB7731.9—87碘化铋光度法测定铋量；GB7731.10—87红外线法测定碳量；GB7731.11—87库仑法测定碳量；GB7731.12—87红外线法测定硫量；GB7731.13—87燃烧中和法测定硫量；GB7731.14—87极谱法测定铅量。包装、储运、标志和质量证明书(1)产品采用铁桶包装，每桶净重100kg 。需方对包装如有特殊要求，可由供需双方协议商定；
(2)产品应存放库房内，发运时要用棚车，如露天存放或敞车发运时，须用篷布盖好，严防包件内渗水或混入杂物；
(3)产品包 装件上应涂有明显标志，包装件内应附有成品标签，标志和标签的内容应符合GB/T3650— 95的要求；
(4)发货同时，供方应开具产品质量证明书。其内容应符合GB/T3650—95的规定。